76 Die Sulfuride des Eisens, Kwpfers etc. zu entschwefeln. 



dann eben so lange angewandter erhitzter Gebläseluft die 

 Entschwefelung vollkommen. Durch das bei der Ein- 

 mengung von Kohle erzeugte Kohlenoxydgas wird das 

 Eisenoxyd reducirt, der Schwefel aus dem Innern ver- 

 bindet sich wieder mit dem Eisen und kann dann oxy- 

 dirt werden. Das Mineral bleibt in Schwammform zurück. 

 Die bei der Röstung gebildeten Gase werden aus 

 dem oberen Theile des Ofenschachtes in 2 Condensations- 

 kammern geleitet, in welchen sich der Schwefel absetzt, 

 je nachdem in dem Ofen Wasserdampf oder Luft an- 

 gewandt und derselbe mit einer der Condensationskam- 

 mern in Verbindung gesetzt wird, um schweflige Säure 

 und Schwefelwasserstoffgas gesondert zu erhalten. Die 

 Gase leitet man nun durch eine Kokeschicht zur Tren- 

 nung aller mechanisch mit fortgerissenen Theile und so- 

 dann die schweflige Säure und den Schwefelwasserstoif^ 

 beide getrennt durch Düsen in je eine Abtheilung des 

 Tonnenregulators, indem die Düsen in Wasser einmünden. 

 Beim Sinken der Glocke werden die Gase aus dem Re- 

 gulator in eine gemauerte, mit Scheidewänden versehene 

 Reactionskammer gepresst, in welcher sie durch Einwir- 

 kung auf einander Schwefel abscheiden 



(2SH + S02 = 2HO-f 3S) 

 Der Schwefel wird von Zeit zu Zeit vom Boden jeder Ab- 

 theilung durch eine Oeffnung herausgezogen und dabei die 

 Wände mit Wasser benetzt und abgesetzter Schwefel her- 

 abgespült. Ehe die abziehenden Gase in die Esse gelangen, 

 leitet man sie noch durch eine Wassersäule um den ganzen 

 Gang der Operation zu regeln und noch vorhandene Gase 

 auf einander wirken zu lassen. Die Reaction wird, wie 

 mehrfach behauptet wird, durch fremde Gase nicht behin- 

 dert. Der so erhaltene noch sauer reagirende Schwefel ist 

 -entweder nach dem Trocknen gleich Handelsproduct, oder 

 er wird gemahlen und mit Wasser angerührt in Bütten 

 zum Absatz gebracht, die Waschwasser aber mit Ammo- 

 niak oder kohlensaurem Natron gesättigt. Je nach der 

 Menge der beim Rösten angewandten Kohle, des Wasser- 

 dampfes und der Luft, so wie nach dem Grade der Er- 

 hitzung des Ofens ist es möglich, aus Schwefelkies nur 

 oxydirtes Eisen oder Roheisen zu erhalten und aus Blende 

 gleich metallisches Zink darzustellen. Kupferkies wird 

 dagegen in oxydirten Zustand behufs seiner weiteren 

 Verarbeitung versetzt werden müssen. {Berg- u. hüttenm. 

 Zeitg. 1861. No. 48.) Bkh. 



